— 321 — 



possibile e sempre con la soluzione alcalina ben fredda, va naturalmente per- 

 duto un po' di prodotto cristallizzato, specialmente quello in laminette pic- 

 colissime le quali stentano a deporsi; rimane tuttavia da ogni fusione una 

 notevole quantità di laminette cristalline, ben sviluppate, in mezzo alle quali 

 è molto facile scorgere la presenza di qualsiasi impurezza allo stato amorfo. 

 Filtrando alla pompa esse vengono rapidamente raccolte sopra un filtro di 

 carta, lavate ripetute volte con alcool etilico e poste quindi a seccare, sopra 

 allo stesso filtro disteso, nel vuoto sopra anidride fosforica. 



T vari prodotti da noi ottenuti e purificati nel modo ora descritto, osser- 

 vati con ingrandimento, sono apparsi tutti completamente uniformi nel loro 

 magnifico aspetto di laminette leggere, sottilissime, (talune delle quali a per- 

 fetto contorno esagonale), non trasparenti, di una viva lucentezza grigio-acciaio. 



Tali laminette cristalline rimangono apparentemente inalterate in seno 

 all'acqua, alla quale però comunicano subito una forte reazione alcalina per 

 l'idrolisi che vi subiscono ; si sciolgono nell'acido cloridrico concentrato e caldo 

 con notevole sviluppo di cloro, dando una soluzione di cloruro di cobalto e 

 di cloruro di potassio. Non contengono quantità apprezzabili di nichel ('); 

 scaldate fortemente entro una canna di vetro, in corrente di aria secca, non 

 svolgono che tracce minime di acqua ; sono esenti di carbonati. Le determi- 

 nazioni analitiche quantitative dei tre componenti (cobalto, ossigeno, potassio), 

 eseguite con i metodi recentemente indicati da uno di noi per l'analisi di 

 un nichelito alcalino ( 2 ), ed effettuate sui prodotti seguenti, provenienti da 

 diverse preparazioni, fornirono i risultati qui sotto esposti: 



Trovato Calcol. per Co 4 O 8 K a 





I 



II 



III 



IV 





Co 



53.41 



52.85 



52.97 





53.36 



Oatt 



10.47 



10.28 



10.40 



10.33 



10.85 



K 



17.12 



17.00 



17.27 





17.70 



Co 



10 



10 



10 





10 



0 



17.22 



17.17 



17.23 





17.50 



Co 



2 



2 



2 





2 



K 



0.96 



0.97 



0.98 





1 



(') Un crogiuolo di nichel in cui abbiamo effettuato circa dieci fusioni, nelle condi- 

 zioni descritte, mantiene la superficie interna ancora del tutto uniforme ; soltanto elevando 

 di molto la temperatura, nel qual caso si ha copiosa formazione di perossido alcalino, 

 l'attacco del crogiuolo si rende abbastanza sensibile. Col metodo di Liebig, opportuna- 

 mente modificato, e basato sulla diversa stabilità dei cianuri complessi di Ni e di Co , 

 si constatò la presenza di quantità minime di nichel solo partendo da forti quantità del 

 composto cobaltico. 



( 2 ) Bellucci e Eubegni, questi Kendic, voi. XV, serie 5 a , pag. 778. 



Rendiconti. 1907, Voi. XVI, 1° Sem. 42 



